A C I v',1 



par là trempe, jusqu'au point de le rendre cassant et susceptible 

 de rayer le verre ; sa fusibilité est aussi plus grande , son 

 éclat plus vif ; en un mot , ses propriétés sont très-différentes 

 de celles du fer ordinaire. 11 acquiert la vertu magnétique plus 

 difficilement que ce dernier, mais la conserve beaucoup plus 

 long-temps que lui. 



L'acide nitrique étendu d'eau, ou eau -forte , occafione 

 à la surface d'une lame d'acier des taches noires dues au 

 carbone , tandis que le même acide produit sur le fer doux 

 des taches d'un vert blanchâtre. 



L'acier , après avoir été trempé , ne revient pas aux mêmes 

 dimensions qu'il avoit auparavant : à égalité de température 

 il occupe toujours un volume plus considérable ; de sorte que 

 la trempe le tient , en quelque façon , dans un état forcé de 

 dilatation. Cela est prouvé par une foule de procédés des 

 arts. 



On distingue dans le commerce plusieurs sortes d'acier , 

 qui diffèrent entre elles par leur grain, leur dureté, la manière 

 dont elles se forgent ou se soudent , etc. , suivant le procédé 

 au moyen duquel on les a obtenues , ou la quantité de car- 

 bone qu'elles renferment. Les deux principales opérations au 

 moyen desquelles on se procure ces diverses sortes d'acier , 

 sont la. fonte et la cémentation. ( V. plus bas.) Les fers qui con- 

 tiennent un peu de manganèse , sont surtout propres à la 

 fabrication de l'acier. 



La pesanteur spécifique de l'acier fondu est de 7,919 , selon 

 Kinmann, celle du fer fondu et forgé étant 7,795. 



l/acier naturel , qu'il ne faut pas confondre avec l'acier 

 natif, dont nous parlerons tout à l'heure , est produit immé- 

 diatement par la fusion de certaines mines de fer carbonate 

 ou fer spathique , nommées pour cette raison parles ouvriers 

 mine d'acier. M. Vauquelin a retiré d'un acier naturel d'excel- 

 lente qualité : fer, 96,84; manganèse, 2,16; charbon, 1,00. 

 On nomme acier poule celui dont les barres ont leur surface 

 chargée de petits tubercules semblables à ceux que présentent 

 les pattes des gallinacés. 



C'est ordinairement la fonte grise que l'on emploie à la 

 fabrication de l'acier fondu. 



Quant aux usages de l'acier , ils sont en général trop connus 

 pour que j'aie besoin de les rappeler ici : je dois seulement 

 indiquer aux personnes qui voudroient étudier en détail les 

 moyens de fabriquer cette substance , pour les divers besoins 

 des arts , le grand et bel ouvrage publié par M. Hassenfratz , 

 sous le titre de Sydérotechnie , on Art d'extraire la fonte , le fer 

 et l'acier des ijiinerais qui les contiennent , etc. On peut encore 



